( l'o) 



Analyse de la Prehiiîte compacte de Reichejibach , près 

 Oherstein-^ par M. Laugieh. (Extrait). 



?>oc. Phii>mAt. Cette pierre , jadis connue sous le nom de zéolithe jaune-verddtre j 



a été cousidérée depuis , par M. Haûv , comme une variété de la 

 prehniie. M. Faujas a découvert son gissement à Picii henhach , et a 

 le premier lait connoîlre la nature de sa gangue. 11 resloit à s'assurer 

 si elle étoil semblable par sa composition aux autres variétés de la 

 prehnite. 



loo parties de cette pierre , fondues avec la potasse , délavées dans 

 l'eau , dissoutes dans l'acide murialique , et évaporées à siccilé , don- 

 nent , par le lavage, /\i parties f de silice. 



La dissolution muriatique d'où la silice a été séparée , mêlée à une 

 dissolution de carbonate de potasse ordinaire ^ fournit un précipité abon- 

 dant de couleur rougeâtre 



La potasse caustique enlève à ce précipité 28 parties f d'alumine; 

 ce qui n'est pas dissous par la potasse est un mélange de 20 parties 

 et demie de chaux et de 3 parties d'oxidc de fer. 



Ces diverses substances réunies ne représentant que g4 parties j l'auteur 

 a recherché la cause de la perte un peu trop considérable qu'il avoit 

 éprouvée. 



11 a successivement fait agir sur de nouvelles portions de la preh- 

 nite de Reichenbach , des quantités connues d'acides nitrique et sul- 

 furique , qui leur ont enlevé environ un centième de potasse et de soude. 



Il faut ajouter à ce nouveau produit deux centièmes pour l'eau que la 

 calcination sépare de la prehnite compacte. 



Ainsi , 100 parties de la prehnite de Reichenbach sont formées des 

 principes ci- après indiqués, et ces résultats sont à-peu-près conformes à 

 ceux obtenus par MM. Klaprolh et Vauquelin de la prehnite du Cap 

 et de la prehnite Koupholithe. 



Prehnite du Cap. Prehnite Koupholithe. Prehnite de Reichenbach. 



Silice . . • . . 44 • " 48 42,5 



Alumine 3o 24 28,5. 



Chaux 18 23 20,4- 



Ox. de fer . . . 6 4 * * • 2> • 



Eau 2 » 2,.. 



Polasso et soude- . « >• . , 0,75. 



100 99 97, i5 



